162 



vorhanden. Das Legiren mit Zink gelingt leicht, und bei sehr 

 niederer Teniperatur, so dass hierzu ein gewohnlicker Bunsen' 

 scher Brenner, ja eine Weingeistflamme vollig ausreicht. Um die 

 Oxydation des Zinkes zu verhindern, deckt man am Besten mit 

 Kolophonium und verhindert ein bedeutendes Steigen der Tem- 

 peratnr. 



Weiss man, dass weder Platin noch Zinn vorhanden ist, so 

 gentigt es, zu decantiren, zu trocknen und zu wagen, um den 

 Goldgelialt zu finden. Das zuriickbleibende Gold erscheint ahn- 

 licli der Rollen- oder Kalkprobe, je nacb der Menge des ange- 

 wendeten Zinkes. 



Vermuthet man Platinmetalle oder Zinn, so lost man diesen 

 Riickstand in Kdnigswasser, versetzt mit Ammoniak (oder auch 

 Salmiak), um die Platinmetalle zu fallen, vertreibt das freie Chlor 

 durch Kochen, reducirt das Gold mit einer gemessenen Menge 

 von schweielsauerem Eisenoxydulammon-Losung von bekanntem 

 Gehalte und titrirt das nicbt zersetzteEisenoxydul mit Charnaleon- 

 losung. Die so ermittelte Menge des zur Reduction des Goldes 

 verbrauehten Eisenoxyduls gibt die Menge Goldes. 



In der salpetersaueren Ldsung der Zinklegirung ist alles 

 Silber enthalten, das man mit Kochsalzlosung austitrirt, wobei 

 man, um das Schiitteln zu vermeidcn und Zeit zu sparen, Kalium- 

 ehromat als Indicator anwenden kann. (Dieser Indicator, von 

 Chemikern schon haufig gebraucht, hat sich bei den Montanisten 

 bis jetzt noch nicht einzuburgern vermocht.) 



Die Methode der Trennung von Gold und Silber mittelst 

 Zink dtirfte sich, da man gegenuber der gegenwartig ublichen 

 bedeutend an Zeit und Brennmaterial sparen kann, auch im 

 Grossen zur „Goldscheidung u eignen. 



Zum Belege der Brauchbarkeit meiner Methode erlaube ich 

 mir, die Resultate der von mir angestellten Versuche kurz anzu- 

 schliessen. 



Feuerprobe 29-4 % Gold; Trennung mit Zink 29-3 % Gold. 

 n 4o*l n „ n ,-, n 4o'l „ „ 



n bo'OD „ „ „ „ „ DD'D ., „ 



(reich) 



t) Oo'o „ „ „ n n Oo'2o „ „ 



